44 l.ABOKATOl RK o'ÉïlUliS DK LA SOIE 



extérieure d'un même poids de soie est d'autant plus grande que cette 

 soie est plus fine. 



A partir de la deuxième heure, la saie, quel que soit son titre, G ou 

 50 deniers, absorbs dans des temps égaux des proportions égales de 

 vapeur d'eau. Les chiffres moyens contenus dans la dernière colonne 

 caractérisent aussi bien une soie de 50 deniers qu'une soie de 12 et 

 même de 6 deniers. 



Cette expérience, faite à la température de 20 degrés, montre également 

 que l'absorption a étt plus lente, puisque le maximum de 31 pour 100 

 d'humidité n'a été atteint que le sixième jour. 



En résumé, si l'on prend des flottes de soie de même poids et si l'on 

 opère à la même température, on voit que toutes les soies, quels que 

 soient leurs provenances et leurs titres, absorbent de la même façon des 

 quantités égales d'humidilé. Si on opère à différentes températures, on 

 constate que la vitesse d'absorption augmente avec la température. C'est 

 ainsi qu'une soie contenant 7 à 8 pour 100 d'eau à l'air libre en renfer - 

 niera 18 à 20 pour 100 après une heure d'exposition dans une atmo- 

 sphère saturée d'humidité à 25 degrés, et seulement 17 à 18 pour 100 si 

 la température est de 20 degrés. 



Cette constatation a son importance au point de vue pratique, puisque 

 ces conditions se rapprochent de celles qui sont généralement réalisées 

 dans les usines de dévidage et de tissage en écru. Le fabricant ayant tout 

 intérêt à connaître les propriétés physiques de sa .soie dans les conditions 

 mêmes où il doit l'employer, les bureaux publics de titrage pourraient 

 facilement le satisfaire sans dépasser la limite de temps qu'on a l'habi- 

 tude d'accorder à ce genre d'opération. 



